Il3o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tenant chacun 2:V°'' d'une solution à i pour loo de san;; de cobaye défibriné. Chacun 

 de ces tubes est ainsi susceptible d'absorber une quantité d'oxyde de carbone repré- 

 sentant 0,002 pour 100 en poids, pour une prise d'essai de los d'acier. Le courant 

 d'azote doit être très lent, pendant toute l'opération. Après l'ébullition finale de la 

 solution cuivrique, il suffit de traiter par le sulfure d'ammonium, lliénioglobine des 

 dillérenls tubes absorbeurs, et de déterminer, au spectroscope, le nombre de tubes 

 présentant le spectre d'absorption «le l'hémoglobine oxycarbonique. Ce nombre de 

 tubes, multiplié par 0,002, donne directement la proportion d'oxyde de carbone en 

 poids pour 100 parties du métal étudié. 



Cette méthode a donné des résultats absolument comparables à ceux 

 ol)tenus par l'action oxydante de ranbydridc iodique. 



Les teneurs ainsi fixées se sont montrées absolument indépendantes : 



i" De l'importance de la prise d'essai (variant entre 5^ et 20'»'); 



■2.° De la durée de l'opération ( comprise entre 3 heures et 9 heures); 



it^ Du degré d'acidité de la liqueur cuivrique employée (de 0,2 à 8 

 pour 100 d'acide chlorbydrique libre); 



4° De la substitution au chlorure cuivrique d'une solution d'iode dans 

 l'iodure de potassium ; 



3° De la nature du courant gazeux employé pour balayer l'appareil (air 

 ou azote); 



6° De la méthode employée pour évaluer l'oxyde de carbone dégagé 

 (anhydride iodique ou hémoglobine). 



En l'appliquant à l'étude d'une série d'aciers, j'ai réalisé un grand 

 nombre de dosages dont le Tableau suivant fournit quelques exemples : 



C l'csidiicl. 



Acier doux 0,160 



Acier mi-dur 0,295 



Acier dur o , 596 



Acier extra dur 1 ,334 



Acier au nickel o,34o 



Acier au chrome o,36o 



Ce Tableau permet de constater : 1° que la teneur des aciers en oxyde 

 de carbone ne dépasse pas sensiblement o,oi4 pour 100; que cette teneur 

 reste à peu près constante pour tous les aciers non spéciaux contenant plus 

 de o,3<) pour 100 de carbone; 3" que les aciers au nickel contiennent une 

 proportion d'oxyde de carbone plus faible que celle contenue dans les aciers 

 ordinaires de même carburation; 4" que les aciers au chrome ne s'écartent 

 pas sensiblement de la règle établie ci-dessus pour les aciers durs ordinaires. 



